— 98 — 
faites, de poudres très homogènes, dont toutes les particules sont éga- 
lement fusibles, car ce n’est plus qu’un corps et non plusieurs que 
l’on fond ; le résultat est donc : une coloration uniforme, une fusion et 
une limpidité parfaites. 
Remarque. — Ces observations sont tirées d’analyses faites sur des pou- 
dres calcinées pendant des temps différents et à diverses températures. 
Pour tous les mélanges essayés, après quatre heures de calcination 
à 800° les divers corps ajoutés à l’alumine sont indécelables à l’état 
libre. 
Malheureusement, ces méthodes ne se sont pas répandues, les modes 
de précipitation étant si variables selon les cas, les manipulations et 
les lavages, en particulier, si délicats, que tout cela nécessitait l’inter- 
vention d’un chimiste; aussi l’Industrie française, quelquefois très 
routinière, a-t-elle cru devoir abandonner un progrès, pour conserver 
de vieilles habitudes. 
J’ai rencontré moi-même un contremaître d’une usine de pierres 
précieuses, qui m’a affirmé que l’ammoniaque, quelles que soient les 
conditions dans lesquelles on se place, ne précipitait que très partiel- 
lement l’alumine de l’alun d’ammoniaque ; or, tout le monde sait que 
c’est la méthode analytique des laboratoires, qui permet de précipiter 
souvent quelques milligrammes d’alumine d’une solution aussi diluée 
que possible ; et le procédé était abandonné pour cette unique raison ! 
A titre de renseignements, voici les conditions dans lesquelles 
M. Verneuil opérait pour la fabrication du rubis : 
530 gr. alun d’ammoniaque, dissous dans q. s. d’eau; ajouter 150 cm 3 
d’une solution d’alun de chrome à 65 gr. °/ 00 , précipiter ensuite par 
400 cm 3 d’ammoniaque à 22° B., filtrer sur toile, laver avec 8 litres 
d’eau distillée en plusieurs fois, jusqu’à ce qu’une portion de l’eau de 
lavage ne laisse plus de résidu à 100°, sécher, calciner au rouge, et ta- 
miser. On obtient alors 65 gr. de poudre de rubis. 
Parmi les compositions m’ayant fourni de bons résultats, je citerai 
les suivantes : 
Saphir blanc : 
20 gr. alumine, 
1 gr.,2 acide molybdique (à l’état de molybdate d’ammoniaque), 
0 gr.,2 sesquioxyde de chrome (à l’état d’alun de chrome). 
Ce mélange donne des pierres d’un vif éclat à la lumière et d’une 
très grande dureté. 
Saphir bleu : 
40 gr. alumine, 
